Die Silikatschmelzen. 503 



1100°. Größere Olivine, vereinzelt. 



1090°. Vermehrung der Olivine. 



1070°. Ebenso. 



1030°. 01ivinsl<elette mit rechtwinkeligen Achsen, gleichzeitig. 



1020°. Massenhafte Plagioklasabscheidung. 



1000°. Ebenso. 



980°. Starr. 



Der in der Mischung nicht vorhandene Magnetit, welcher 

 aus der dissoziierten Schmelze durch chemische Reaktion sich 

 bildete, scheidet sich zuerst ab, dann folgt der Olivin, welcher 

 sich zu gewissen Zeiten in deutlichen Kristallen, zu anderen 

 in Skeletten abscheidet, das hängt aber von der Abkühlung 

 ab; war diese etwas rascher, so bilden sich Skelette, bei 

 langsamer größere Kristalle. Der zuletzt ausgeschiedene Plagio- 

 klas war, wie andere Versuche derselben Mischung in größeren 

 Gefäßen zeigten, kein Albit, er hatte dem Olivinsilikat Kalk 

 entnommen. 



7. Mischung aus 1 Augit und 1 Eläolith. Schmelzpunkt 

 1120 bis 1130°. Maximaltemperatur 1185°. 



Bei 1110° Bildung kleiner Augitnadeln in reichlicher Menge. 



» 1100° Bildung von faserigem Nephelin, gleichzeitig daneben 

 auch Augitbildung. 



1090° weitere Bildung von Nephelin und etwas Augit. 



1070° Wachsen der Nepheline. 



1040° Glasbildung. 



1030° ganz starr. 



1 o 

 » 



&"- 



Demnach bildet sich unbestritten der Augit zuerst; das 

 Gemenge war nicht ganz kristallinisch erstarrt, indem sich noch 

 etwas Glas zwischen den Kristallen vorfand. 



Bei den Mischungen Eläolith-Augit konstatierte B.Vukits, 

 daß die Schmelzpunktskurve der Gläser fast horizontal verläuft. 



II. Mischungen von drei Komponenten. 



Mischung von 5 Olivin, 35Labradorit und 60 Augit. 

 Schmelzpunkt 1200°. Maximaltemperatur 1250°. 



